250 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
menester observar también no dar la primera 
mano de barniz basta que esté el color perfecta¬ 
mente seco. 
Descripción de los procedimientos necesarios para 
componer y fabricar el barniz de oro ó dorado, 
que se aplica sobre el latón ó el bronce y sobre la 
plata y el estaño. 
Se conoce de mucho tiempo un líquido al que 
impropiamente se ha dado el nombre de barniz 
inglés. La receta de este barniz, perfeccionado 
en Francia, no se ha impreso nuDca. Hace algún 
tiempo que un fabricante do péndulas me pidió 
le diese su composición: se la remití, quedó muy 
satisfecho y me prodigó los mayores elogios. He 
visto bronces cubiertos de este barniz que han 
engañado á muchos sugetos, creyendo que eran 
dorados. 
Se toma: 
S-ieino ó ámbar amarillo.. 3 onzas. 
C una laca en grano. 3 „ 
Gutagamba. 10 granos. 
Sangre de drago. 10 ,, 
Alcohol de 36 9 de Beaumé. 3 libras 12 onzas. 
Yidrio en polvo. 2 onzas. 
Todas estas sustancias en polvo se ponen en un 
vaso de vidrio de una capacidad cuádruple, á lo 
meDOs, en un baño-arena, ó mejor en el bailo- 
maría á fuego muy lento. La boca del vaso se 
tapa bien con un pedazo de pergamino mojado y 
se ata con un bramante. Se hace un agujero en 
medio de este pergamino con un alfiler que se 
deja clavado. Se agita de cuando en cuando el 
vaso. Desde luego so pone el alcohol, el vidrio 
y el sucino, se deja calentar basta que esto últi¬ 
mo esté disuelto; en seguida se echan las otras 
sustancias y ge agita hasta su perfecta disolución, 
excepto el yidrio, que no hace ma3 q Ue aumentar 
las superficies é impedir que las resinas se amon¬ 
tonen y se agrumen. 
Puede servir con mucha ventaja un alambique 
con baño-mana, descrito por Tingry en su tra¬ 
tado teórico y práctico del arte de hacer y apli¬ 
car los barnices, tomo I, página .272. Este ins¬ 
trumento es muy cómodo, y está armado de un 
agitador que se emplea en grande. 
^ ua °do ¡as sustancias se hallan disueltas ó 
me c ° t( 5® s P u és, el barniz está hecho. Regular¬ 
la prim 0 e v ne0e8itan de cuatr0 a cinco horas para 
del sucino ° pe . racion , que es la de la disolución 
disolver las o t alc °hol, y otro tanto tiempo para 
se dejan enfriar* ® usta ncias. Después de esto 
cuatro ó cinco di», 10 ® vasos > se les de .í a ve P° sar 
el barniz sin rerno^u abo de Ios cual f 30 sa °l 
un lienzo fino. Las V^an las heces por 
tapadas. Q tollas han de estar bien 
Modo de aplicar este barniz. 
La fabricación del barniz no es difícil; solo se 
necesita paciencia y un poco de destreza: todo el 
arte consiste en su aplicación. 
Es menestor que la pieza esté bien pulimenta¬ 
da, y aun mejor que el bruñido común, en todas 
las partes que deben ser lustrosas; poro en las 
que han de quedar mates, basta pulirlas con cui¬ 
dado y sin rayarlas. Se hace calentar la pieza 
lentamente. El calor que debo tener es tal, que 
se pueda tocar con las manos, cuidando asimismo 
que sea igual en toda la pieza. 
Luego que la pieza está bien pulida y suavi¬ 
zada, se frota con un lienzo muy fino y limpio 
s'ü tocarla ya con los dedos, porque sin esta pre¬ 
caución se liarían manchas que luego seria impo- 
| sible quitar. 
Se pone un poco de barniz en un vasito y se 
baña un pincel ancho, de pelo gris bien fino y 
suave, y después de escurrirle un poco el bordo 
del vaso, se pasa por toda la pieza sin apoyarlo 
mucho. Esta operación se ha de hacer con des¬ 
treza para que quedo muy igual y no aparezcan 
visos ni otras manchas sobre la obra, pero que el 
barniz se haya aplicado igualmente por todas par¬ 
tes. Las piezas do cobre torneadas, que se bar¬ 
nizan cu caliente en el torno, siempre selen bien 
mas fácilmente. Sin embargo, por poca práctica 
que se tenga, se llega á barnizar con igualdad las 
grandes superficies planas. 
Si pasado el barniz se han hecho algunos visos, 
se pueden remediar, á lo menos en parte, acer¬ 
cando la pieza al fuego. 
Si se quiere que el color de la pieza sea mas 
subido y asemeje mas al del oro, se podrán pasar 
dos, tres y hasta cuatro manos de barniz; pero es 
necesario entonces que la pieza esté algo mas ca¬ 
liente, en especial si es gruesa ó macisa. 
Si no so puede calentar la pieza, sea por su fi¬ 
gura irregular, sea que se tema desbaratarla do 
su justificación, divisiones ó ensambladura, ó 
bien hacerla ceder ó empañar, se podrá barnizar 
la pieza fría. En seguida se expondrá al fuego 
con el objeto de que reciba un calor suficiente 
para contribuir á igualar mejor el barniz y dar 
de nuevo todo el lustre posible á la pieza. 
Es menester mucho cuidado para calentar una 
pieza plana de grandes dimensiones, principal¬ 
mente si ha sido .muy trabajada, y sobre todo 
cuando contiene divisiones, como por ejemplo un 
gran grafómetro. 
lio aquí el modo de manipular: 
Después de darle un grado de calor tal que se 
puede soportar cómodamente aplicándola sobre 
la mano ó la cara, se barniza con toda la atención 
y diligencia posibles, é inmediatamente se acer¬ 
cará de nuevo delante del f ue g 0 para que el bar¬ 
niz se extien da mejor y 1 0 vi f e i va trasparente y 
por consigu íente quede l a obra lustrosa^ 
Para los mates es bueno tener dos o tres es- 
